240 F. Rinne und H. E. Boeke, El Inca, ein neues Meteoreisen. 



Mischkristalle schließlich in «-Eisen und ^-Sulfid-Mischkristalle 

 und letztere (natürlich auch die schon vorher aus der Schmelze 

 gebildeten) in die «-Modifikation um. 



3. Schmelzen, deren Konzentration zwischen B und C 

 fällt, sind bei 1400° in die flüssigen Teile B und C gesondert; 

 sie sind dann nämlich im Aufteilungsbezirk, welcher sich 

 über der Horizontalen B C erhebt und seitlich durch die von 

 B und C nach oben sich erstreckenden punktierten Linien 

 begrenzt ist. Der Verlauf der Differenzierung bei weiterem 

 Abkühlen ist wie im Falle der Konzentrationen zwischen B 

 und F, d. h. B verschwindet unter /-Eisen-Mischkristallbildung 

 zugunsten von C, und nach weiterer /-Eisen-Mischkristall- 

 ausscheidung kommt es zum Eutektikum E und zu den 

 bekannten Umwandlungen der Eisen- sowie der Sulfid- 

 komponenten. 



4. Entsprechend geben Schmelzen der Zusammensetzung 

 zwischen C und E zunächst ^-Eisen-Mischkristalle; 



5. solche zwischen E und D /?-Sulfid-Mischkristalle und 

 beide dann das Eutektikum; 



6. solche der Konzentration zwischen 100 °/ 0 FeS und D 

 (mit 2°/ 0 Fe) einheitliche /^Sulfid-Mischkristalle und beim 

 weiteren Erkalten die entsprechende Umänderung. 



Zusammenfassend sei hiernach vermerkt, daß die 

 Abschnitte der Linie erster Ausscheidung H ECB A bedeuten: 

 AB Aussonderung von ^-Eisen-Mischkristallen, BC Aufteilung 

 in die beiden Schmelzen B und C, die emulsionsartig ge- 

 mischt bleiben und mit /-Eisen-Mischkristallen im Gleich- 

 gewicht sind, CE Ausscheidung von /-Eisen-Mischkristallen 

 und H E Kristallisation von /^-Sulfid-Mischkristallen. Die Vor- 

 gänge beim Oberschreiten der Grenzlinie HECBA lassen 

 sich aus dem Diagramm unmittelbar ablesen unter Berück- 

 sichtigung der Beschriftung in den Feldern, in welche der 

 darstellende Punkt beim Absinken eintaucht. 



